26 • . ■ ' . Hermbstädt :' • .', 



Das niclit aufgelöste Zinnoxyd wird ausgesüfst, getrocknet und aus- 

 geglühet, tind der regulinisclie Zinn geh alt aus seinem Gewichte be- 

 stimmt. Jenes Zinnoxyd ist yollkommen rein, ohne, selbst bei der ge- 

 nauesten Prüfung, eine Spur von Kupfer wahrnehmen zu lassen. 



Die Lauge, welche beim Aussüfsen der verpufften Masse gewonnen 

 wird, giebt mit Schwefelsäure neutralisirt, noch einige Flocken von 

 Zinnoxyd, welches dem Erstem zugerechnet wei-den mufs. 



h) Zergliederung einer Alliage aus Kupfer, Zinn und Zink. 



Sie wird auf gleiche Weise, wie die vorige, zart zerfeilet, das Zer- 

 feilete mit dem fünffachen Gewichte Salpeter verpufft, die gut durch- 

 geschmolzene Masse mit Wasser so vollkommen als möglich ausgesüfst. 



Was ungelöst ziu-ück bleibt, ist Zinnoxyd, das ausgeglühet und dessen 

 Gehalt an regulinischem Zinn aus seinem Gewichte ermittelt wii'd. 



Die Lauge wird mit Salpetersäure bis zum Vorwalten derselben 

 versetzt und fdtrirt, wobei wenige Flocken von Zinnoxyd übiüg bleiben, 

 welches dem vorigen zugerechnet werden mufs. 



Die vom Zinn befreite Flüssigkeit hält nun Kupferoxyd und Zink- 

 oxyd gelöst. Sie wird stark gesäuert, und nun so lange hydrothionsau- 

 res Gas hindurch geleitet, bis keine Ti-übung mehr darin erfolgt. Hier 

 fällt das Kupfer als S chvvefelkupfer zu Boden, welches ausgesüfst, ge- 

 trocknet, und aus seinem Gewichte der Gehalt des metallischen Kupfers 

 bestimmt wird. 



Die rückständige Flüssigkeit wird, bis zur Entfernimg der noch damit 

 gemengten Hydrothionsäure, gekocht, dann fdtrirt, das Fi Itrirte durch 

 kohlensaiires Natron geftület, der Niederschlag ausgesüfst, getrocknet 

 und ausgeglühet. Er stellt nun das reine Zinkoxyd dar, dessen Metall- 

 gehalt durch Rechnung bestimmt wird. 



c) Zergliederung einer Legirung aus Kupfer, Zinn, Zink und Blei. 



Sie wii-d durch Verpuffung mit dem fünffachen Gewicht Salpe- 

 ter oxydirt, hierauf vollkommen ausgesüfst. Der Rückstand ist ein Ge- 

 menge von Kupfer-, Zinn- und Bleioxyd. 



